Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (8) E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 8, Agustus 2022

## PENGGUNAAN  BAHAN  TAMBAH  ADDITON  H.E  DALAM  CAMPURAN BETON  DAPAT  MENINGKATKAN  KUAT  TEKAN  DAN  KUAT  TARIK BETON MUTU NORMAL

## Mikael Wora, Fransiskus Xaverius Ndale
Fakultas Teknik, Universitas Flores, Ende Flores, Indonesia Email: mikaelworagare@gmail.com, milanonet66@gmail.com

## Abstrak
Penggunaan  bahan  tambah  pada  campuran  beton  merupakan  solusi  yang  tepat untuk mendapat beton dengan mutu dan keawetan yang tinggi serta waktu sesuai perencanaan. Bahan tambah  jenis Additon H.E. Jenis peneltian experimental serta metode analisi kuantitatif. Benda uji  adalah silinder dengan diameter 15 cm dan panjang 30 cm. Jumlah benda uji sebanyak 108 buah (uji kuat tekan 54 buah dan uji  tarik  belah  54  buah)  pengujian  dilakukan  pada  beton  berumur    7,  14  dan  28 hari. Komposisi Additon H.E yang digunakan dalam campuran beton yaitu: 0 cc, 1  cc,  2  cc,  3 cc,  4  cc  dan  5  cc  per  1kg  semen.  Hasil  penelitian  pada  uur  28  hari sebagai acuan dasar menunjukan bahwa penggunaan Additon H.E dari 1 cc - 5 cc ada peningkatan kuat tekan dari 28,58 Mpa ke 33,29 Mpa. Sedangkan kuat tarik dari  4,93  Mpa,ke  5,71  Mpa.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  semakin  banyak menggunakan  Additon  H.E  dalam  campuran  beton  makan  kekuatan  beton  akan semakin meningkat.
Kata kunci: Beton,  Additon H.E, Kuat Tekan, Kuat Tarik

## Abstract
The  use  of  additive  in  concrete  mixes  is  the  right  solution  to  get  concrete  with high  quality  and  durability  and  time  according  to  planning.  Additon  H.E additives. Experimental research and quantitative analysis methods. Test object is a  cylinder  with  a  diameter  of  15  cm  and  a  length  of  30  cm.  The  number  of specimen was 108 pieces (compressive strength test 54 pieces and split tensile test 54 pieces) the test was carried out on concrete aged 7, 14 and 28 days. Additon H.E composition used in concrete mixes are: 0 cc, 1 cc, 2 cc, 3 cc, 4 cc and 5 cc per 1 kg of cement. The results of the study at 28 days as a baseline showed that the use of Additon from 1 cc - 5 cc there was an increase in compressive strength from  28.58  Mpa  to  33.29  Mpa.  While  the  tensile  strength  of  4.93  Mpa,  to  5.71 Mpa. These results show that as much as using Additon H.E in concrete mixes the strength of concrete will increase
Keywords: Concrete, Additon H.E, Compressive Strength, Tensile Strength

## Pendahuluan
Beton  adalah  campuran  agregat  halus  dan  agregat  kasar  (pasir,  kerikil,  batu pecah  atau  jenis  agregat  lainnya)  yang  dicampur  dengan  semen,  disatukan  oleh  air dalam  rasio  tertentu  (Prayuda,  Zega,  &  Afriandini,  2019).  Beton  merupakan  material struktur  yang  umum  digunakan  karena  penggunaannya  yang  sangat  luas  dalam  bidang kontruksi  bangunan  sipil.  Sebagian  besar  bangunan  komponen  utamanya  terbuat  dari material  beton (Supartono, 1998). Beton mutu normal kekuatan tekannya berkisar (21 – 35) Mpa.
Pada umumnya jika ingin mendapatkan beton dengan mutu dan keawetan yang tinggi,  ada  beberapa  faktor  yang  harus  diperhatikan,  meliputi  faktor  air  semen  (FAS), agregat (baik agregat kasar maupun halus), dan penggunaan bahan tambah. Penggunaan bahan  additive  pada  campuran  beton  merupakan  salah  satu  solusi  yang  tepat  guna mendapat  beton  dengan  mutu  dan  ke  awetan  yang  tinggi  serta  waktu  sesuai  dengan perencanaan.  Ada  berbagai  jenis  bahan  tambah  kimia  yang  telah  beredar  di  pasaran. Salah satunya bahan tambah yang sering digunakan yaitu  jenis Additon H.E. Additon H.E adalah bahan campuran untuk beton atau semen yang apabila dicampurkan dengan dosis  tertentu  dapat  mempercepat  waktu  pengerasan,  dapat  meningkatkan  mutu  beton, dan  berfungsi  sebagai  beton  kedap  air  secara  permanen.  Namun  apabila  dosis  yang digunakan berlebihan maka jenis bahan tambah tersebut tidak berfungsi maksimal dan akan menyebabkan penurunan kuat tekan maupun kuat tarik beton.
Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yaitu: Seberapa  besar pengaruh  bahan  tambah  Additon  H.E  terhadap  kuat  tekan  maupun  kuat  tarik  beton, Seberapa besar persentase bahan Additon H.E yang optimum untuk menghasilkan beton mencapai kekuatan maksimum.
Beton adalah bahan komposit (campuran) dari beberapa bahan, yang komponen utamanya dicampur dalam proporsi tertentu dari semen, agregat halus, agregat kasar, air dan  atau  tanpa  bahan  tambahan  lainnya.  Karena  beton  merupakan  material  komposit, maka  kualitas  beton  sebenarnya  tergantung  dari  kualitas  masing-masing  material cetakan (Tjokrodimulyo, 2007).
Agar  dapat  menghasilkan  kuat  tekan  beton  sesuai  dengan  yang  direncanakan, diperlukan  suatu  rancangan  campuran  (mix  design)  untuk  menentukan  jumlah kebutuhan setiap komponen beton yang diinginkan. Campuran beton harus diuji dalam keadaan  homogen  penuh  dengan  kemampuan  kerja  tertentu  untuk  menghindari segregasi.  Semakin  kecil  rongga  yang  tercipta  dalam  campuran  beton  maka  semakin tinggi  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan.  Persyaratan  yang  paling  penting  untuk membuat beton adalah: beton segar harus dapat dibangun atau dituangkan, beton yang dibangun harus cukup kuat untuk menahan beban yang direncanakan, dan beton harus diproduksi secara ekonomis.

## Pengaruh Bahan Tambah (Additive)
Bahan  tambah  adalah  bahan  yang  ditambahkan  ke  dalam  campuran  beton  selain komponen dasar beton (air, semen, dan pasir). Tujuannya adalah untuk mengubah satu
atau lebih sifat beton setelah segar atau mengeras. Aditif hanya berguna jika efek aditif pada  beton  telah  dievaluasi  dengan  cermat,  terutama  jika  beton  diharapkan  digunakan untuk waktu kerja yang terbatas. Bahan tambah ini biasanya ditambahkan dalam jumlah yang  relatif  sedikit  dan  harus  diawasi  dengan  ketat  agar  penambahan  yang  berlebihan tidak justru memperburuk kinerja beton. Sifat-sifat beton yang diperbaiki meliputi laju hidrasi  (setting  time),  kemudahan  pengerjaan  dan  ketahanan  terhadap  air.  Bahan tambahan kimia dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis (SK SNI S-18-1990-03), yaitu:
1. Bahan tambah kimia untuk mengurangi jumlah air yang di pakai.
2. Bahan tambah kimia untuk memperlambat proses ikatan beton.
3. Bahan tambah kimia untuk mempercepat proses ikatan dan pengerasan beton.
4. Bahan  tambah  kimia  berfungsi  ganda,  yaitu  untuk  mengurangi  air  dan memperlambat proses ikatan.
5. Bahan  kimia  berfungsi  ganda,  yaitu  untuk  mengurangi  air  dan  mempercepat proses ikatan dan pengerasan beton.

## Bahan tambah dibagi menjadi tujuh tipe (Mulyono, 2005), yaitu :
1. Tipe  A  “Water-ReducingAdmixture”  adalah  bahan  tambah  yang  mengurangi  air pencampur yang  diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu.
2. Tipe  B  “Retarding  Admixtures”  adalah  bahan  tambah  yang  berfungsi  untuk menghambat waktu pengikatan beton.
3. Tipe  C  “Accelerating  admixture”  adalah  bahan  tambah  yang  berfungsi  untuk mempercepat pengikatan dan pengembangan kekuatan awal beton.
4. Tipe  D  “Water  Reducingand  Retarding  Admixture”dalah  bahan  tambah  yang berfungsi  ganda  yaitu  mengurangi  jumlah  air  pencampur  yang  diperlukan  untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu dan menghambat pengikatan awal.
5. Tipe  E  “Water  Reducingand  Accelerating  Admixture”  adalah  bahan  tambah  yang berfungsi  ganda  yaitu  mengurangi  jumlah  air  pencampur  yang  diperlukan  untuk menghasilkan  beton  yang  konsistensinya  tertentu  dan  mempercepat  pengikatan awal.Bahan ini digunakan untuk menambah kekuatan beton.
6. Tipe  F  “Water  Reducing,  High  Range  Admixture”  adalah  bahan  tambah  yang berfungsi  untuk  mengurangi  jumlah  air  pencampur  yang    diperlukan  untuk menghasilkan  beton  dengan  konsistensi tertentu, sebanyak  12% atau lebih.
7. Tipe G “Water Reducing, High Range Retarding Admixture” adalah bahan tambah yang  berfungsi  untuk  mengurangi  jumlah  air  pencampur  yang  diperlukan  untuk menghasilkan    beton    dengan    konsistensi  tertentu,  sebanyak    12%  atau  lebih  dan juga untuk menghambat pengikatan beton.

## Bahan-bahan Pembentuk Beton
Beton  dibentuk  dengan  mencampurkan  material  batuan  yang  diikat  dengan pengikat semen. Bahan batuan penyusun beton umumnya dibagi menjadi agregat kasar (kerikil/batu  pecah)  dan  agregat  halus  (pasir).  Agregat  halus  dan  agregat  kasar  secara kolektif disebut sebagai agregat campuran dan merupakan komponen utama beton.
Secara  umum  jumlah  agregat  yang  digunakan  dalam  campuran  beton  mencapai ±70%-75%  dari  seluruh  beton.  Nilai  kekuatan  dan  daya  tahan  (durability)  beton tergantung  pada  banyak  faktor,  antara  lain  nilai  perbandingan  campuran  dan  kualitas bahan  susun,  metode  persiapan  campuran  beton,  suhu  dan  kondisi  perlakuan pengerasan.  Beton  memiliki  nilai  kuat  tekan  yang  lebih  tinggi  dari  pada  kuat  tariknya dan  merupakan  bahan  yang  getas.  Nilai  kuat  tarik  antara  9%-15%  dari  kuat  tekannya, bila digunakan sebagai komponen struktur suatu bangunan, biasanya beton merupakan bahan  yang  diperkuat  dengan  batang  baja  yang  saling  bekerja  sama  dan  dapat membantu  titik  lemahnya  terutama  pada  bagian  di  bawah  tekanan.  (Viet,  Behdani,  & Bloemhof, 2018).
a. Semen Portland
Semen portland adalah bubuk halus yang diperoleh dengan menggiling klinker (diperoleh dari pembakaran kapur dan campuran bahan yang baik dan homogen yang mengandung silika, alumina dan oksida besi) dengan bahan tambahan gipsum dalam jumlah  yang  cukup.  Campuran  yang  terbentuk  dari  pencampuran  semen  dengan air disebut  bubur  semen,  campuran  yang  terbentuk  dari  pencampuran  dengan  agregat halus  (pasir)  dan  air  disebut  mortar,  dan  campuran  yang  dibentuk  dengan menambahkan  agregat  kasar  (kerikil)  biasanya  disebut  beton.  Dalam  campuran beton,  semen  dan  air  berperan  sebagai  gugus  aktif,  sedangkan  pasir  dan  kerikil sebagai  gugus  pasif  merupakan  gugus  yang  berperan  sebagai  pengisi (Tjokrodimulyo, 2007),
b. Air
Air  merupakan  faktor  penting  dalam  pembuatan  beton  karena  dapat  bereaksi dengan  semen  membentuk  pasta  yang  mengikat  agregat.  Air  juga  mempengaruhi kuat  tekan  beton,  karena  kelebihan  air  dapat  menyebabkan  beton  itu  sendiri mengalami  penurunan  kekuatan.  Selain  itu,  terlalu  banyak  air  dapat  menyebabkan beton merembes, yaitu air dan semen dapat berpindah ke permukaan campuran beton segar yang baru saja dituang. Air yang digunakan untuk pembuatan beton sekurang- kurangnya  memenuhi  persyaratan  air  minum  yaitu  segar,  tidak  berbau,  dan  udara yang dihembuskan tidak keruh dan lain-lain, tetapi bukan berarti air yang digunakan untuk pembuatan beton harus memenuhi persyaratan air minum.
c. Agregat
Agregat adalah butiran mineral yang merupakan hasil disintegrasi alami batu- batuan  atau  juga  berupa  hasil  mesin  pemecah  batu  dengan  memecah  batu  alami. Agregat  merupakan  salah  satu  bahan  pengisi  pada  beton,  namun  demikian  peranan agregat  pada  beton  sangatlah  penting.  Kandungan  agregat  dalam  beton  kira-kira mencapai  70%-75%  dari  volume  beton. Agregat  sangat  berpengaruh  terhadap  sifat- sifat  beton,  sehingga    pemilihan    agregat  merupakan  suatu  bagian  penting  dalam pembuatan  beton.  Kekasaran  pasir  di  bagi  menjadi  empat    kelompok    menurut gradasinya,  yaitu    pasir    halus,    agak    halus,    agak  kasar  dan  kasar  (SNI-03-1970- 1990).
Pasir yang digunakan dalam adukan beton harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pasir harus terdiri dari butir-butir tajam dan keras.
2. Butirnya harus bersifat kekal.
3. Pasir  tidak  boleh  mengandung  lumpur  lebih  dari  5%  dari  berat  kering  pasir, lumpur  yang  ada  akan  menghalangi  ikatan  antara  pasir  dan  pasta  semen,  jika konsentrasi    lumpur    tinggi      maka    beton    yang      di  hasilkan    akan  berkualitas rendah.
4. Pasir tidak boleh mengandung bahan organik terlalu banyak.
5. Gradasinya harus memenuhi syarat Gradasi Butiran (Pasir kasar, Pasir agak kasar, pasir halus, dan pasir agak halus).
Agregat halus adalah pasir alam sebagai disintegrasi alami dari batuan atau pasir yang  dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran  terbesar  4,8  mm. Pasir alam dapat di golongkan menjadi 3 (tiga) macam (Tjokrodimulyo, 2007), yaitu: 1. Pasir galian.
Pasir ini di peroleh langsung dari permukaan tanah atau dengan cara menggali. Bentuk pasir ini biasanya tajam, bersudut, berpori dan bebas dari kandungan garam walaupun  biasanya  harus  di  bersihkan  dari  kotoran  tanah  dengan  jalan  di  cuci terlebih dahulu.
2. Pasir sungai.
Pasir ini diperoleh langsung  dari dasar sungai, yang  pada umumnya berbutir halus,  bulat-bulat  akibat  proses  gesekan.  Daya    lekatan    antar  butiran  agak  kurang karena bentuk butiran yang bulat.
3. Pasir laut.
Pasir laut adalah pasir yang diambil dari pantai. Butir-butirnya halus dan bulat karena  gesekan.  Pasir  ini  merupakan  pasir  yang  jelek  karena  mengandung  banyak garam.  Garam  ini  menyerap  kandungan  air  dari  udara  dan  mengakibatkan  pasir selalu  agak  basah  serta  menyebabkan  pengembangan  volume  bila  dipakai  pada bangunan. Selain dari garam ini mengakibatkan korosi terhadap struktur beton, oleh karena itu pasir laut sebaiknya tidak dipakai.
Agregat  kasar  berupa  pecahan  batu,  pecahan  kerikil  atau  kerikil  alami  dengan ukuran butiran minimal 5 mm dan ukuran butiran maksimal 40 mm. Ukuran maksimum dari  agregat  kasar  dalam  beton  bertulang  diatur  berdasarkan  kebutuhan  bahwa agregat tersebut  harus  dengan  mudah  dapat  mengisi  cetakan  dan  lolos  dari  celah-celah  yang terdapat di antara batang-batang baja tulangan.
Berdasarkan  berat  jenisnya,  agregat  kasar    dibedakan  menjadi  3  (tiga)  golongan (Tjokrodimulyo, 2007),yaitu:

## 1. Agregat normal
Agregat  normal  adalah  agregat  yang  berat  jenisnya  antara  (2,5-2,7)  gr/cm3. Agregat ini biasanya berasal dari agregat basalt, granit, kuarsa dan sebagainya. Beton yang di hasilkan mempunyai berat jenis sekitar 2,3 gr/cm3.

## 2. Agregat berat
Agregat  berat  adalah  agregat  yang  mempunyai  berat  jenis  lebih  dari  2,8 gr/cm3,  misalnya  magnetik  (FeO4)  atau  serbukbesi.  Beton  yang  di  hasilkan mempunyai  berat  jenis  tinggi  sampai  5  gr/  cm3.  Penggunaannya  dipakai  sebagai pelindung dari radiasi.

## 3. Agregat ringan
Agregat ringan adalah agregat yang mempunyai berat jenis kurang dari 2,0 gr/ cm3    yang    biasanya  dibuat  untuk  beton  non  struktural  atau  dinding  beton. Kebaikannya  adalah  berat  sendiri  yang  rendah    sehingga  strukturnya  ringan  dan pondasinya lebih ringan.

## Additon H.E
Additon  H.E,  High  Early  Streght  Platicizer  (ASTM,  C  –  494  Type  A)  adalah bahan  campuran  untuk  beton  atau  semen  yang  apabila  dicampurkan  dengan  dosis tertentu  dapat  mempercepat  waktu  pengerasan,  membuat  beton  bermutu  tinggi,  dan menbuat beton kedap air secara permanen.
Membuat Beton Bermutu Tinggi dengan dosis kecil 80 cc per zak/50 kg semen; 1. Dapat  meningkatkan  kekuatan  awal  dan  kekuatan  akhir  akhir  beton  lebih  dari  25% denan  kemampuan  mengurangi  air  adukan  sampai  15%,  untuk  nilai  slump  dan kelacakan  yang  sama.  2.  Menambahkan  kelacakan  beton  segar  tanpa  menambah  air adukan  sehingga  Mencegah  beton  keropos  dan  sarang  kerikil.  3.  Membuat  permukaan beton  menjadi  lebih  halus  dan  tahan  gesekan.4.  Memudahkan  pengerjaan  dan penuangan beton segar pada pembesian yang rapat. 5. Mengurangi terjadinya bleeding air  sehingga  permukaan  beton  menjadi  tidak  porous  dan  tahan  terhadap  pengaruh agresif yang dapat menimbulkan karat pada penulangan.
Mempercepat  Waktu  Pengerasan  dengan  dosis  120  cc  per  zak/50  kg  semen;  1. Membuat beton umur 7 hari mempunyai kekuatan tekan yan setara dengan beton biasa umur 28 hari. 2. Plus keuntunan-keuntunan pemakaian dosis kecil 80 cc per zak / 50 kg semen, yaitu membuat beton bermutu tinggi.
Membuat  Beton  Kedap  Air  dengan  dosis  besar  200  cc  per  zak/50  kg  semen; Mencegah terciptanya gaya – gaya kapiler, dan membuat beton padat mampat kedap air secara permanen.

## Kuat Tekan Beton
Sifat  yang  paling  penting  dari  beton  adalah  kuat  tekan  beton.  Kuat  tekan  beton biasanya  berhubungan  dengan  sifat-sifat  lain,  maksudnya  apabila  kuat  tekan  beton tinggi, sifat-sifat lainnya juga baik (Tjokrodimulyo, 2007). Kekuatan tekan beton dapat dicapai  sampai  1000  kg/  cm2    atau  lebih,  tergantung  pada  jenis  campuran,  sifat-sifat agregat, serta kualitas perawatan. Kekuatan tekan beton yang  paling  umum digunakan adalah  sekitar  200kg/  cm2  sampai  500  kg/  cm2.  Nilai  kuat  tekan  beton  di  dapatkan melalui  tata cara  pengujian standar,  menggunakan mesin uji dengan cara memberikan beban tekan bertingkat dengan kecepatan peningkatan beban tertentu dengan benda uji
berupa silinder dengan ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Selanjutnya benda uji ditekan dengan mesin tekan sampai pecah. Beban tekan maksimum pada saat benda uji  pecah  dibagi  luas  penampang  benda  uji  merupakan  nilai  kuat  desak  beton  yang dinyatakan dalam satuan MPa atau kg/ cm2.
Tata  cara  pengujian  yang  umum  di  pakai  adalah  standar  ASTM  C39  (SNI  03-1974- 1990). Rumus yang di gunakan untuk perhitungan kuat tekan beton adalah:
f^' ct=P/A  ……..…………...……  (1)
Keterangan  simbol;  f’c  adalah  kuat  desak  beton  satuan  MPa,  P  adalah  beban maksimum satuan Newton, dan A adalah luas penampang benda uji satuan mm2.

## Kekuatan Tarik Belah
Pengujian  tarik  bertujuan  untuk  mengetahui  tegangan,  regangan,  modulus elastisitas bahan dengan cara menarik spesimen sampai putus. Pengujian tarik dilakukan dengan mesin uji tarik atau dengan universal testing standar, (Standar ASTM D 638-02) dalam (SNI 03-2491-1990).
Gaya terbesar P dicatat dan tegangan tarik silinder dihitung dengan rumus:
f^' ct=2P/πdl  ……..…………...……  (2)
Keterangan simbol; f’ct adalah  kekuatan  Tarik  belah  beton  satuan  kg/cm2,  P adalah gaya terbesar satuan kN, l adalah tinggi silinder satuan satuan cm, dan d adalah diameter silinder  satuan cm.
Hal-hal yang mempengaruhi kekuatan tarik komposit antara lain: Temperatur : Apabila temperatur naik, maka kekuatan tariknya akan turun Kelembaban  :  Pengaruh  kelembaban  ini  akan  mengakibatkan  bertambahnya  absorbsi air, akibatnya akan menaikkan regangan patah, sedangkan tegangan patah dan modulus elastisitasnya menurun.
Laju Tegangan, apabila laju tegangan kecil, maka perpanjangan bertambah dan mengakibatkan kurva tegangan-regangan menjadi landai, modulus elastisitasnya rendah. Sedangkan  kalau  laju  tegangan  tinggi,  maka  beban  patah  dan  modulus  elastisitasnya meningkat tetapi regangannya mengecil.

## Faktor Air Semen
Faktor  air  semen  (FAS)  adalah  perbandingan  berat  air  dan  berat  semen  yang digunakan dalam adukan beton. Faktor air semen yang tinggi dapat menyebabkan beton yang  dihasilkan  mempunyai  kuat  tekan  yang  rendah  dan  semakin  rendah  faktor  air semen  kuat tekan  beton  semakin  tinggi.  Namun  demikian,  nilai  faktor  air  semen yang semakin rendah tidak selalu berarti bahwa kekuatan beton semakin tinggi. Nilai faktor air  semen  yang  rendah akan  menyebabkan  kesulitan  dalam  pengerjaan,  yaitu  kesulitan
dalam pelaksanaan pemadatan yang akhirnya akan menyebabkan mutu beton menurun. Oleh sebab itu ada suatu nilai faktor air semen optimum  yang menghasilkan kuat desak maksimum. Umumnya nilai faktor air semen minimum untuk beton normal sekitar 0,4 dan maksimum 0,65 (Mulyono, 2005).

## Workability
Workability  sulit  untuk  didefinisikan  dengan  tepat,  namun  sering  di  artikan sebagai tingkat kemudahan pengerjaan campuran beton untuk diaduk, dituang, diangkut dan  dipadatkan.  Unsur-unsur  yang  mempengaruhi  sifat  kemudahan  dikerjakan  antara lain (Tjokrodimulyo, 2007).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Laboratorium  Teknologi  Bahan  Jurusan  Teknik Sipil,  Fakultas  Teknik  Universitas  Flores.  Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
Air  yang  digunakan  berasal  dari  air  PDAM  Kabupaten  Ende.  Semen  yang  dipakai adalah Semen PC merk Semen Kupang Type II dengan kemasan 40 kg.
Agregrat  yang  dipakai  adalah  agregrat  halus  (pasir)  Quarry  Kaki  Gunung  Ia, Kecamatan  Ende  Selatan,  serta  agregat  kasar  (batu  pecah)  Quarry  Samba,  Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende. Additon H.E beli di Toko Bangunan di kota Ende.
Adapun  tahapan-tahapan  penelitian  meliputi  hal-hal  berikut  ini  :  Pemeriksaan agregrat  kasar  meliputi:  analisa  saringan,  kadar  air,  kadar  lumpur,  berat  jenis  dan penyerapan  air,  berat  isi  dan  keausan.  Pemeriksaan  agregrat  halus  meliputi:  analisa saringan, kadar air, kadar lumpur, berat jenis, penyerapan air dan berat isi.
Menggunakan Benda uji silinder diameter 15 cm dan panjang 30 cm. Perencanaan campuran  beton  (mixdesign)  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  ACI  211-4R-93 (SK SNI T-15-1990-03). Jenis beton mutu normal dengan kuat tekan rencana fc’ = 25 Mpa, enam (6) perilaku sesuai komposisi penggunaan Bahan Additon H.E mulai dari (0 cc, 1 cc, 2 cc, 3 cc, 4 cc dan 5 cc) per 1 kg semen.
Cetak  Benda  uji  per  perilaku  masing-masing  18  sampel  sehingga  total  sampel sebanyak  108  sampel  (  54  sampel  untuk  tes  kuat  tekan  dan  54  sampel  untuk  tes  kuat tarik belah). Pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah beton pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari.

## Gambar 1. Bagan alir Peneltian

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  eksperimen  yang  di  lakukan  di  laboratorium  yaitu  material agregat  kasar  (kerikil)  dari  Quarry  Samba  dan  agregat  halus  (pasir)  dari  Quarry  Kaki Gunung Ia. Adapun pengujian Sifat-sifat material yang dilakukan antara lain : modulus halus butir, berat jenis relatif, kelembaban, kadar lumpur, berat isi padat kering, kadar air resapan, berat jenis, berat volume, bulking dan ukuran agregat seperti pada tabel 1
Tabel 1 Rekapitulasi hasil pengujian sifat-sifat Agregat halus dan Kasar No Jenis Pengujian Hasil Penelitian (Pasir) Hasil Penelitian (Batu Pecah) 1 Kelembaban 2,40 % 0,90 % 2 Kadar Air Resapan 5,4 % 2,46 % 3 Berat Volume 1,61 Gram/ Cm³. 1,13 Gram/Cm3 4 Bulking 10,32 % - 5 Kadar Lumpur 3,73 % 0,59 % 6 Berat Jenis 2,50 2,64 7 Modulus Kehalusan 2,66 - 8 Zona Gradasi 2 (4.80 – 40) Mm
Tabel 2 Rekapitulasi hasil Job Mix Design Beton fc’ = 25 Mpa No  Uraian Nilai Satua Nilai Satuan Kebutuhan Bahan-Bahan Campuran Beton/ 1 M³ Kebutuhan Bahan Campuran Untuk 1 Kali Adukan : (6 Buah Selinder) 1 Air 184 Kg 5,9 Kg 2 Semen 335 Kg 10,7 Kg 3 Agregat Halus (Pasir) 817 Kg 26 Kg 4 Agregat Kasar (Kerikil) 903 Kg 28,7 Kg Jumlah 2239 Kg 71,2 Kg Tabel 3 Komposisi Additon H.E. Kebutuhan Bahan Campuran Untuk 1 Kali Adukan : (6 Buah Selinder) 1 Sampel A. Additon 0 Cc/ 1 Kg Semen 0 Cc 2 Sampel B. Additon 1 Cc/ 1 Kg Semen 10,7 Cc 3 Sampel C. Additon 2 Cc/ 1 Kg Semen 21,3 Cc 4 Sampel D. Additon 3 Cc/ 1 Kg Semen 32 Cc 5 Sampel E. Additon 4 Cc/ 1 Kg Semen 42,5 Cc 6  Sampel F. Additon 5 Cc/ 1 Kg Semen 53,3 Cc

## Slump Test
Hasil  slump  test  yang  diperoleh  sebagai  berikut:  komposisi  Additon  H.E  0  cc slump  sebesar    6  cm,  Additon  H.E  1  cc  slump  sebesar    6,5  cm,  Additon  H.E  2  cc slump sebesar  7 cm, Additon H.E 3 cc slump sebesar 7,5 cm, Additon H.E 4 cc slump sebesar  8  cm,  dan  Additon  H.E  5  cc  slump  sebesar    9  cm.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa semakin banyak Additon H.E campuran semakin encer.

## Analisa Kuat Tekan Beton
Hasil  yang  di  peroleh  melalui  pengujian  kuat  tekan  beton  seperti  pada  grafik- grafik dibawah ini

## Gambar 2
Grafik hubungan antara kuat tekan terhadap kadar Additon H.E pada beton berumur 7 hari, 14 hari dan 28 hari
Berdasarkan Gambar 2. dapat menunjukkan  bahwa: kekuatan beton pada umur 7 hari  yang  dicapai  antara  lain:  Additon  H.E  sebesar  0  cc  hasil  kuat  tekan  17,17  Mpa, Additon H.E sebesar 1 cc hasil kuat tekan 18,01 Mpa, Additon H.E sebesar 2 cc hasil kuat tekan 19,15 Mpa, Additon H.E sebesar 3 cc hasil  kuat tekan 19,71 Mpa, Additon H.E sebesar 4 cc hasil kuat tekan 20,09 Mpa, Additon H.E sebesar 5 cc hasil kuat tekan 20,94 Mpa. Pada umur 14 hari yang dicapai antara lain: Additon H.E sebesar 0 cc hasil kuat tekan 22,64 Mpa, Additon H.E sebesar 1 cc hasil  kuat tekan 24,33 Mpa, Additon H.E sebesar 2 cc hasil kuat tekan 25,37 Mpa, Additon H.E sebesar 3 cc hasil kuat tekan 26,03 Mpa, Additon H.E sebesar 4 cc hasil kuat tekan 26,50 Mpa, Additon H.E sebesar 5 cc hasil kuat tekan 27,07 Mpa. Pada umur 28 hari yang dicapai antara lain: Additon H.E sebesar 0 cc hasil kuat tekan 26,03 Mpa, Additon H.E sebesar 1 cc hasil kuat tekan 28,58  Mpa,  Addition  H.E  sebesar  2  cc  hasil  kuat  tekan  31,12  Mpa,  Addition  H.E sebesar  3  cc  hasil  kuat  tekan  31,97  Mpa,  Additon  H.E  sebesar  4  cc  hasil  kuat  tekan 32,54  Mpa,  Additon  H.E  sebesar  5  cc  hasil  kuat  tekan  33,29  Mpa.  Hal  ini  juga menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  penggunaan  bahan  Additon  H.E  maka  semakin meningkat pula kekuatan tekan betonnya.

## Analisa Kuat Tarik Beton
Hasil yang di peroleh melalui pengujian kuat tarik beton seperti pada grafik-grafik dibawah ini.

## Gambar 3
Grafik hubungan antara kuat tarik terhadap kadar Additon H.E. pada beton berumur 7 hari, 14 hari dan 28 hari
Berdasarkan  Gambar  3.  dapat  menunjukkan  bahwa  kekuatan  tarik  beton  pada umur  7  hari  yang  dicapai  antara  lain:  Additon  H.E  sebesar  0  cc  hasil  kuat  tarik  3,86 Mpa,  Additon  H.E  sebesar  1  cc  hasil  kuat  tarik  4,06  Mpa,  Additon  H.E  sebesar  2  cc hasil kuat tarik 4,38 Mpa, Additon H.E sebesar 3 cc hasil kuat tarik 4,44 Mpa, Additon H.E  sebesar  4  cc  hasil  kuat tarik  4,52  Mpa,  Additon  H.E  sebesar  5  cc  hasil  kuat tarik 4,72 Mpa. Pada umur 14 hari yang dicapai antara lain: Additon H.E sebesar 0 cc hasil kuat tarik 5,94 Mpa, Additon H.E sebesar 1 cc hasil kuat tarik 6,22 Mpa, Additon H.E sebesar 2 cc hasil kuat tarik 6,64 Mpa, Additon H.E sebesar 3 cc hasil kuat tarik 6,84 Mpa,  Additon  H.E  sebesar  4  cc  hasil  kuat  tarik  6,94  Mpa,  Additon  H.E  sebesar  5  cc hasil  kuat  tarik  7,16  Mpa.  Pada  umur  28  hari  yang  dicapai  antara  lain:  Additon  H.E sebesar 0 cc hasil kuat tarik 8,78 Mpa, Additon H.E sebesar 1 cc hasil kuat tarik 9,86 Mpa, Additon H.E sebesar 2 cc hasil kuat tarik 10,56 Mpa, Addition H.E sebesar 3 cc hasil  kuat  tarik  10,84  Mpa,  Addition  H.E  sebesar  4  cc  hasil  kuat  tarik  11,08  Mpa, Additon H.E sebesar 5 cc hasil kuat tarik 11,42 Mpa. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin  banyak  penggunaan  bahan  Additon  H.e  maka  semakin  meningkat  pula kekuatan tarik betonnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil peneltian dapat menyimpulkan sebagai berikut :
1. Menunjukkan bahwa dengan penggunaan bahan Additon H.E mulai dari 1 cc s/d 5 cc per  1  kg  semen  memperoleh  hasil  kekuatan  tekan  maupun  kekuatan  tarik  beton semakin menigkat dari campuran beton tanpa bahan Additon H.E.
2. Hasil Kuat tekan pada beton berumur 28 hari yaitu : Additon H.E sebesar 0 cc hasil kuat  tekan  26,03  Mpa,  Additon  H.E  sebesar  1  cc  hasil  kuat  tekan  28,58  Mpa, Additon H.E sebesar 2 cc hasil kuat tekan 31,12 Mpa, Additon H.E sebesar 3 cc hasil kuat  tekan  31,97  Mpa,  Additon  H.E  sebesar  4  cc  hasil  kuat  tekan  32,54  Mpa, Additon  H.E  sebesar  5  cc  hasil  kuat  tekan  33,29  Mpa.  Sedangkan  hasil  Kuat  tarik pada beton berumur 28 hari yang dicapai antara lain: Additon H.E sebesar 0 cc hasil kuat  tarik  8,78  Mpa,  Additon  H.E  sebesar  1  cc  hasil  kuat  tarik  9,86  Mpa,  Additon
H.E  sebesar  2  cc  hasil  kuat  tarik  10,56  Mpa,  Additon  H.E  sebesar  3  cc  hasil  kuat tarik 10,84 Mpa, Additon H.E sebesar 4 cc hasil kuat tarik 11,08 Mpa, Additon H.E sebesar  5  cc  hasil  kuat  tarik  11,42  Mpa.  Dari  hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa semakin banyak penggunaan bahan Additon H.E maka semakin meningkat pula nilai kekuatannya, yaitu kuat tekan maupun kuat tarik beton

## BIBLIOGRAFI
Mulyono, Tri. (2005). Teknologi Beton, Yogyakarta. Penerbit Andi .
Prayuda,  Hakas,  Zega,  Berkat  Cipta,  &  Afriandini,  Besty.  (2019).  Kuat  Tekan  Beton dan  Nilai  Penyerapan  dengan  Variasi  Perawatan  Perendaman  Air  Laut  dan  Air Sungai. Semesta Teknika , 22 (2), 112–122.
Supartono,  F.  X.  (1998). Beton  berkinerja  tinggi,  keunggulan  dan  permasalahannya . Jakarta.
Tjokrodimulyo,  Kardiyono.  (2007).  Teknologi  Beton  (Edisi  Pert). Yogyakarta:  Biro PenerbitKMTS FT UGM .
Viet,  Nguyen  Quoc,  Behdani,  Behzad,  &  Bloemhof,  Jacqueline.  (2018).  The  value  of information  in  supply  chain  decisions:  A  review  of  the  literature  and  research agenda.
Computers & Industrial Engineering , 120 , 68–82.
https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.04.034

## Copyright holder:
Mikael Wora, Fransiskus Xaverius Ndale (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: